— 502 — 
I risultati di queste ricerche furono affatto negativi. 
Recentemente T. Schloesing figlio fece numerose esperienze per accertare la quan- 
tità d'acqua igroscopica contenuta in alcune fibre tessili a diversi gradi di umidità 
relativa. Egli assodò che l'umidità igroscopica delle fibre varia in funzione della 
temperatura e dell'umidità relativa dell’aria; ed in altrettanti diagrammi ci rap- 
presentò l'andamento delle curve di idratazione, che riassumono quanto finora si 
conosce sull'argomento ('). 
Ma l'industria tessile, senza alcuna guida scientifica, basandosi su osservazioni 
casuali, già da tempo aveva notato che ì pannilana duri ed incartati, come escono 
dalla calandra, quando vengono esposti ad una grande umidità, conservano poi anche 
in seguito una morbidezza maggiore, e ne trasse profitto per perfezionare le stoffe 
fini prima di metterle in commercio. 
Evidentemente la maggiore morbidezza, che si riconosce al tatto, è dovuta ad 
una maggiore elasticità di flessione delle fibre aggrovigliate, conseguenza di maggiore 
acqua igroscopica. d 
Il fatto viene confermato nel seguente specchietto dai volumi decrescenti di 
compressione di una certa quantità di lana, quantunque a causa dell'attrito fra le 
fibre, i volumi di sviluppo decrescano inversamente da quanto dovremmo aspettarci 
dalla legge di elasticità. 

VoLumE DI 10 GR. LANA MERINOS 
Compressa 15] Sviluppo 

Igromet.® Termometro {sotto 1000 gr. dopo 15° 
cm: c. cm. Cc. 
40 9,5 430 1050 
50 80 400 950 
67 8,5 360 900 
TT 9,0 340 850 
90 © 8,0 320 725 
95 80 | 270 470 
100 8,5 | 150 400 



Questa proprietà per sè stessa non sarebbe di alcun interesse pratico, non po- 
tendo costringere i consumatori a stare in ambienti umidi, se non si potesse trovare 
il modo di conservare nel panno una quantità d'umidità superiore a quella che sì ri- 
tiene comunemente in equilibrio coll’aria circostante. 
La prima ipotesi, che si presenta come possibile, è che, per fatto della compres- 
sione data dalle varie operazioni di filatura, tessitura e rifinizione, possano le fibre 
centrali, precedentemente saturate, sottrarsi all'influenza dell’aria circostante. 
Per appurare questo dubbio, presi due campioni identici per peso e qualità, cioè 
due nastri di lana senza torsione come provengono dal g2%-bow: diedi quindi ad un 
campione 100 torte al metro, all’altro 200. Esposti alla temperatura di 100°, dopo 
un'ora, il nastro più torto segnava un peso di 20 mg. superiore all’altro: portati suc- 
cessivamente all'aria libera, il campione più torto segnò per alcuni giorni un peso 
(1) Compt. rend., CXVI, 808. 
